SÉANCE DU l8 AVRIL 1904. 94-7 



» Pour que la pression du liquide ambiant produisît l'effet d'un frettage, il 

 fallait qu'elle ne pénétrât pas à l'intérieur du mortier. Dans le but d'obtenir 

 ce résultat, on a lissé les surfaces rugueuses des cylindres en y appliquant de 

 très minces enduits de ciment pur et on les a ensuite recouvertes à chaud de 

 couches de cire de i^'^jS à 2.^^ d'épaisseur. 



)) Chaque cylindre ainsi préparé a été placé sur le fond d'un pot de presse 

 et le piston pénétrant par un joint à cuir embouti a été mis en contact avec 

 sa face supérieure. On a comprimé l'eau renfermée dans le pot de presse à 

 la pression qu'on voulait expérimenter et ensuite on a exercé sur le piston 

 une pression croissant jusqu'à l'écrasement du mortier. 



» Au cours de quelques expériences, la pression de l'eau a subi un 

 brusque abaissement résultant de sa pénétration dans le mortier à travers 

 l'enduit de cire. On a éliminé ces essais. On a retenu les 65 autres et l'on a 

 consigné les résultats obtenus dans le Tableau suivant en groupant ensemble 

 les chiffres relatifs à des mortiers de même dosage ayant sensiblement la 

 même résistance propre et en indiquant les moyennes. 



» Les pressions et les résistances sont exprimées par centimètre carré. 



Poids Résistance du mortier 



de ciment Age immergé dans l'eau comprimée à 



par mètre cube du ■ -^m.^^,,^^ ^ _—.«««»— 



de sable. mortier. Cs. '20^e. 50''fe'. 100''e. 150''s. 



kg jours ^ kg kg kg ^kg kg 



3oo 46 53,2 » 370,1 565, o » 



» 126 7^)3 227,1 » 523,3 645,2 



600 34 92,2 » 460,8 704,4 » 



» 126 170,4 317,8 » 728,0 934,7 



» Les chiffres de ce tableau sont représentés dans l'épure ci-après. On a pris pour 

 abscisses les pressions de l'eau renfermée dans le pot de presse et pour ordonnées les 

 résistances à l'écrasement correspondantes. 



» Les quatre séries d'expériences sont représentées par quatre courbes A., B, C, D, 

 tracées en traits pleins. L'ordonnée de chacune qui correspond à l'abscisse zéro, est la 

 résistance propre du mortier essayé sans compression latérale. 



)) La ligne droite pointillée OE indique les valeurs du terme 4>8P, 

 c'est-à-dire les résistances que des cylindres formés de grains de mortier 

 n'ayant en ti^e eux aucune cohésion auraient données en vertu du seul frotte- 

 ment. 



» Les parties d'ordonnées comprises entre la droite OE et les courbes A, 



